238 BULLETIN SCIENTIFIQUE. 



faites dans le but de déterminer la température des points de 

 fusion d'une série de ces alliages. Après avoir adopté comme 

 base de ses recherches le chiffre de 1040", indiqué par De- 

 ville comme point d'ébullition du zinc, il a déterminé par la 

 méthode des mélanges la chaleur spécifique d'une masse de 

 fer forgé entre la température de 0" G. et celle de la fusion 

 de l'argent, température que Becquerel a démontré être 

 identique avec le point d'ébullition du zinc. La moyenne de 

 trois expériences, très-peu différentes l'une de l'autre, a 

 donné pour cette chaleur spécifique le chiffre de 0,13693; et 

 l'auteur fait remarquer que ce chiffre comprend et neutralise 

 plusieurs erreurs qui auraient pu affecter l'exactitude des 

 déterminations subséquentes. 



'■ La température des points de fusion de plusieurs alliages 

 a été déterminée en plongeant dans le métal fondu un cy- 

 lindre de fer, et en transportant ensuite ce cylindre dans un 

 calorimètre. Cette température a pai-u varier entre 840° et 

 1330° G. Les alliages qui, dans le mémoire original, occupent 

 la portion inférieure de la courbe, renferment de 60 à 70 

 pour cent d'argent. Ges résultats ont de l'importance en ce 

 qu'ils montrent que les courbes de fusibilité et de conducti- 

 bilité électrique diffèrent peu l'une de l'autre. Dans tous ces 

 essais de liquéfaction, les alliages étaient coulés dans des 

 ^'ihoules dé briques chauffées au rouge dans lesquels le métal, 

 du poids de 50 onces environ, pouvait se refroidir lentement 

 et d'une manière uniforme. Les résultats obtenus par l'auteur 

 tendent à montrer que l'homogénéité de l'alliage de Levol 

 est légèrement modifiée par cette méthode de fonte, et que, 

 d'autre part, les alliages qui renferment plus de 71,89 pour 

 cent d'argent donnent à peine quelques signes de regroupe- 

 ment des molécules lorsque la solidification a lieu graduelle- 

 'àient. Deux alliages ont été plus particulièrement examinés, 

 l'un renfermant 63, et l'autre 33,3 pour cent d'argent. Ces 

 'alliages ont paru loin d'être homogènes. Dans le cas du pre- 

 mier, l'arrangement moléculaire a été sans doute modifié par 

 la pesanteur, la-base du culot étant riche en argent. 



